( 197 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Préparation et propriétés de l'azolure de catcium. 

 Note de M. Hexri Moissan. 



« Les azotures de baryum e't de strontium ont été le sujet d'un travail 

 de M. Maquenne. En partant des amalgames de ces métaux, et en les 

 chauffant dans l'azote, M. Maquenne put obtenir des azotures de baryum 

 et de strontium, mais il n'a pas préparé l'azoture de calcium (*). 



» Nous avons indiqué précédemment comment on pouvait obtenir le 

 calcium cristallisé (-). En plaçant un échantillon de ce métal au milieu 

 d'une atmosphère d'azote pur et sec, le calcium, à froid, ne change pas 

 d'aspect. 



» Mais si l'on élève un peu la température, il se produit tout d'abord 

 une lente absorption du gaz azote à laquelle correspond un changement de 

 couleur du métal. De blanc brillant qu'il était, le calcium devient d'un 

 jaune de bronze qui ne tarde pas à foncer. Ce fait nous explique pourquoi 

 les alliages de calcium, que l'on regardait jusqu'ici comme étant ce métal, 

 présentaient tous une teinte plus ou moins jaune. La coloration jaune du 

 calcium impur était due à de l'azoture. 



» Si l'on continue à élever la température, la couleur fonce encore et, 

 dès qu'on atteint le rouge naissant, la combinaison se fait avec incandes- 

 cence. Le calcium brûle dans l'azote, et l'absorption de ce dernier gaz est 



(') Sur ce sujet M. Maquenne s'exprime ainsi : 



« Quant à l'amalgame de calcium, iJ est fort difficile à obtenir à cause du peu d'affi- 

 nité de ses composants : l'air et l'eau l'oxydent avec une extrême rapidité, et je n'ai 

 pu ainsi avoir, en partant de plusieurs kilogrammes de mercure, que quelques déci- 

 grammes d'amalgame de calcium solide qui présentait encore les mêmes apparences 

 que les amalgames riches de baryum et de strontium. » Et plus loin : « En distillant au 

 rouge cerise, dans un courant d'azote, quelques décigrammes d'amalgame riche de 

 calcium, on a obtenu une matière amorphe, de couleur grisâtre, qui ne présentait 

 aucune trace de fusion, mais qui, dans l'eau, s'est décomposée avec bruissement et 

 dégagement d'ammoniaque. » [Maquenne, Sur quelques propriétés des métaux 

 alcatino-terreux {Annales de Chimie et de Physique, t. XXIX, 6= série, p. 2i5; 

 année 1898]. 



(^) Sur la préparation du calcium pur et cristallisé {Comptes rendus, t. CXXVI, 

 p. 1753). 



